( »79 ) 

 3", Que le fer est dans tous ces minerais , au maximum d'oxi- 

 datiou ; 



4". Que le manganèse ne s'y trouve qu'en proportion variable, géné- 

 ralement en petite quantité et souvent point du tout j 



5°. Que ces minerais ne reafermcnt presque jamais de chaux; 



6°. Que la silice n'y existe qu'en fort petite quanlité , qu'elle paroît être 

 en combinaison chimique dans les hématites, et quelques minerais bruns 

 compactes^ et accidentelle dans les autres minerais ; 



7°. Qu'il en est de même de l'alumine qui ne se trouve que rarement 

 en quantité notable. 



De toutes ces observations et de toutes ces remarques l'auteur conclut 

 que les minerais de fer à poussière jaune , sont de véritables hydrates de fer, 

 et qu'ils constituent une espèce parlieulière ^Jer hjdraté , qu'il caractérise 

 et divise ainsi : 



Ferhydraté. 



Attirable à l'aimant après avoir été chauffé au chalumeau , — donnant 

 par la raclure une poussière d'un jaune brun qui rougit par la calci- 

 natiou. 



I. Fer hydraté fibreux ^ vulgairement hémalique brune. — Texture 

 fibreuse, forme mamelonnée , brun cbâtain dans la cassure, noir à la 

 surlace des mamelons ; so.mi-dur approchant un peu du dur ( c'est-à-dire , 

 ne faisant point feu au briquet , et cependant se laissant difficilement enta- 

 mer par le couteau ). — Pesant, sp. 3 , 6 à 4 » o. 



II. Fer hydraté compacte. — Cassure compacte à grains très-fins , pré- 

 sentant souvent de petites cavités. 



a. Commun brun foncé , semi-dur ou presque dur ; aigre ; — Pesant, 

 sp. 3 , 7. — Comprend les minerais compactes amorphes. 



b. Globuleux. — Forme sphéroïdale à couches concentriques, d'un 

 brun-jaunâtre foncé j la cassure est d'autant plus compacte , et la couleur 

 d'autant plus foncée , que les couches sont plus éloit;nées du centre. — 

 Trois variétés, 1°. en géode , vulgairement œtite ; a°. En grains , vulgaire- 

 ment mines en grains ; 5°. en lentilles, vulgairement mines lenticulaires. 



III. Fer hydrate ocreux. — Cassure terreuse, jaune brun , tendre ou 

 friable. — Deux variétés , 1°. pur , vulgairement ocre jaune ; 2°, mélange 

 ( vulgairement fer argileux jaunâtre). 



IV- Fer hydraté limoneux. —En général caverneux ou criblé de petites 

 cavités , dont les parois sont enduites quelquefois de fer phosphaté bleu 

 pulvéruleai ; les parties les plus compactes sont d'un brun-noirâtre et d'un 

 luisant gras. 



